HISTOIRE NATURELLE. 
& 
MÉTALLURGIE. 
'Maniéré de trouver le Minerai & de travailler le 
Plomb , contenant une Planche » 
O N le cherche comme tous les autres derrière les 
rochers, en faifent des bures ou des chemins fou- 
îerreins. Plus on s’enfonce, plus les matierës font bel- 
les •, elles font quelquefois à cinq toifes de profondeur * 
friais elles ne font point belles, il faut aller jtifqü a 40 a to 
îoifes de profondeur. Après avoir tiré la mine hors de 
la terre, on labrife en petits morceaux pour la laver 
dans des baquets, puis dans de grandes clives d eau, Sc 
la pafter enfuite au tamis. Le travail qui fuit confifte a 
la faire cuire ou griller dans un four qui eft à 1 air, le- 
quel a huit pies de long, quatre de large, & quatre de 
haut. On la lailfe brûler quatre jours, puis on 1 ecrale 
fous des pilons. Ceci eft particulier, car on nebocarde 
la mine qu’avant la calcination ordinairement. Pour la 
brûler on fait un lit de gros bois fendu avec du charbon de 
la hauteur d’un pie Sc demi , Sc le refte 011 le couvre de 
la mine de plomb Sc de crade de fer que l’on prend dans 
les forges, avec ce qui refce dans le four, qui eft lacrafte 
du plomb , 011 y laiffe le feu pendant cinq jours, Sc apres 
que la matière eft froide , on la met fondre dans un pe- 
tit four avec de la craile de plomb. Ce four a cinq pies 
de long, un pié deux pouces de large, & cinq pies de 
haut, avec une cheminée à la façon de celle des Forge- 
rons. Il y a trois plaques de fer au-devant qui ont deux 
piés de hauteur, Sc font un quarré de trois pies , com- 
prenant le côté du four. Sur la droite il y a un grand 
irou qui a un pié & demi de diamètre Sc un pie de pro- 
fondeur. On y fait un lit de charbon avec du bois en 
travers, & l’on jette la matière deftus qu’on allume avec 
lin fagot en hauteur pour qu’il puiiï’e brûler Sc donner 
de l’air ; Sc quand elle diminue, on y jette trois pelle- 
tées de charbon Sc trois de la matière ; Sc avec une verge 
pointue de la grofteur d’un pouce, on fait deux ou trois 
trous fur la plaque de fer du côté du trou pour que le 
plomb coule dedans \ proche du trou il y a un moule de 
fer qui a trois piés de long Sc lîx pouces de large. 
Avec une cuiller de fer qui a fix pouces de diamètre, 
on prend du plomb dans le trou pour emplir le x moule 
qui a deux piés de long fur quatre pouces de largeur Sc 
de profondeur', il eft à remarquer qu on le doit tondre 
avec du gros charbon*, il faut auffi mettre trois ou qua- 
tre pelletées de ce charbon deffous le minerai, Sc puis 
on doit le recharger tant avec du minerai que du char- 
bon , à mefure que le feu diminue la charge du fourneau, 
Sc continuer ainfi pendant quatre à cinq jours, tant de 
jour que de nuit. Le feu de charbon eft anime par le 
moyen de deux gros foufflets qui ont huit pies de long 
& trois piés de large', quand ils font ouverts, ils ont 
trois piés de hauteur. Ces foufflets vont par le moyen 
d’une roue à moulin à eau, qui fait aller en meme tems 
deux pilons pour écraler les matières qu on tamife en- 
fuite afin qu’elles fondent mieux. 
On fond pendant quatre ou cinq jours fans relâché* 
Sc l’on fond fix moules par jour qui pefeni So liv. châ & 
cun. 
Il faut que lé fourneau foi't bâti d’une pierre rougeâ- 
tre qui reüemble au marbré, laquelle fe trouve à Baè 
près de Huy , Sc le mortier dont On fe fert pour le con- 
ftruire, eft corrtpofé de charbon réduit en poudre avec 
un quart dargille que l’on pétrit enfèmble. 
PLANCHE 
Cette Planche repréfente l’intérieur de ratteîiêr qu! 
contient le fourneau de fufion pour la mine de plomb <, 
le bocard qui fert à la pulvérifer , Sc le fourneau de gril- 
lage. On a fupprimé le comble & bradai ré les murs de 
cet attelier pour en laifter voir F intérieur. 
Fig. 1. Fourneau de grillage. Voye^ les Planches du Gril- 
lage & leur explication. A tas de minerai non gril- 
lé. B Fourneau de grillage qui eft vuide. G fécond 
Fourneau de grillage qui eft chargé. On voit auprès 
le canal qui amené Feaü fur la roue qui fait agir 
les foufflets. 
1. Elévation géométràle du bocard vu par le côté 011 
l’arbre qui en éleve les pilons, eft placé. A B, CD 
les deux jumelles affemblées fur les extrémités de 
la foie ou auge dans laquelle la mine eft pulvérifée. 
1, 1, 3 , 4 les pilons entretenus en fituâtion par 
des moifes. 
3. Vue de l’intérieur de la fonderie. A B, C D les ju- 
melles du bocard , dont l’auge eft cachée par l’ar- 
bre de la roue 3 les cames de cet arbre lèvent al- 
ternativement les pilons 1 , 2 , 3 , 4 du bocard qui 
eft affermi dans la fituâtion verticale par plufieurs 
étrefflllons ou piecès de bois fcellées dans les murs 
de l’attelier. a tourillons de l’arbre de la roue qui 
fait à-la fois agir les pilons du bocard & les deux 
foufflets de la fonderie, b c partie de l’arbre garnie 
de cames, c came, d , e les deux foufflets qui expi- 
rent alternativement l’air qu’ils contiennent par la 
compreffion des cames fur leurs queues. Chaque 
foufflet eft relevé par une bafcule f g mobile fur 
un boulon qui repofe fur la chaife ou chevalet 
fupérieur. L’extrémité g des bafcules tombe fur la 
chaife inférieure nommée chaife de rechute , ce qui 
limite fa defcente ; & par conféquent la relevée 
des queues des foufflets qui font tirées en haut par 
une chaîne qui va s’attacher à l’extrémité/ de la 
bafcule. 
Le fourneau F G H I dans lequel fe fait la fufion , eft 
à-peu-près femblable à ceux qui fervent pour le cuivre. 
Voyei les Planches concernant le cuivre & leur expli- 
cation. Il y a au-devant un baffin K dans lequel le plomb 
fondu eft reçu , & d’où on le retire pour le lingoter Sc 
le mettre en faumons que d’autres ouvriers emploient 
à différens ouvrages. 
